Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 359 



Faser wirke, ist nicht gerechtfertigt *). Die gerostete Faser wird mit Keulen 

 "eklopft und die nicht faserigen Anteile werden mit der Hand entfernt. Die 

 so erhaltene rohe Faser wird verpackt und versendet oder sie wird vorher 

 in die Form langer diinner Seile gebracht. Tausend Kokosniisse liefern 

 45 60kg lange, feine und 7,5 12,5kg kurze Fasern (Burstenfaser). 



Die Produktion des Co'ir ist in fortwahrender Steigerung begriffen; 

 vom Jahre 1880 auf 1894 ist die Ausfuhr von Co'ir in Ceylon auf das 

 Zwolffache gestiegen (68000 Ztr.) und die Ausfuhr von Kokosstricken hat 

 sich innerhalb dieses Zeitraums etwa vordoppelt (92000 Ztr.) 2 ). 



Die gesteigerte Nachfrage nach Co'ir hat zu einer rationelleren Er- 

 zeugung gefiihrt, welche in starker Abkiirzung des Rustverfahrens und 

 in maschineller Abscheidung der gerosteten Faser besteht, Die letztere 

 wird auf Rollmiihlen gebracht, gebrochen und auf Hechelmaschinen 

 gereinigt 3 ). Neuestens verwendet man Maschinen, welche zur Abscheidung 

 von Sisal dienen, mit Vorteil auch zur Co'irgewinnung 4 ). Durch Maschinen- 

 arbeit gelingt es, das Fasermaterial in zwei Sorten zu scheiden: in eine 

 grobe (Madras fibre) und in eine feine (Bristle fibre) 5 ). Urn der Faser 

 eine hellere Farbe zu geben, wird dieselbe haufig gebleicht, was ent- 

 weder an der Sonne oder durch Einwirkung von schwefliger Saure 

 erfolgt. Die reine Faser wird in Ballen gepreflt dem Handel iibergeben. 



Nach Europa und Nordamerika kommt nicht nur die nach dem alten 

 Verfahren erzeugte rohe Kokosfaser, sondern auch die nach dem zuletzt 

 genannten Verfahren hergestelte veredelte Ware. . Diese wird aber auch 

 in europaisehen und amerikanischen Fabriken aus der faserigen Frucht- 

 hiille (Roya) erzeugt. 



Die rohe Kokosfaser hat eine Lange von 15 33 cm und eine 

 maximale Dicke von 50 300 ;t. An den Enden ist sie diinn, in der 

 Mitte dick. Der Querschnitt ist rundlich oder elliptisch. Sie ist auBer- 

 ordentlich fest., widerstandsfahig im Wasser und schwimmt, selbst in 

 dicke Taue gedreht, ahnlich wie die Piassavefaser, mit Leichtigkeit auf dem. 

 Wasser. Nach Grot he ist sie unter alien zur Verfertigung von Schiffs- 

 tauen dienlichen Fasern die leichteste. Das geringe mittlere spezifische 

 Gewicht dieser Faser wird hauptsachlich dadurch bedingt, dafi die 

 Faser hohl ist. 



1) Tropenpflanzer, XIII (^909), p. 461. 



2) Semler, 1. c., p. 620. 



3) Naheres liber die Maschinen zur Coi'rgewinnung und iiber die bei der Rein- 

 gewinnung durchzufiihrenden Prozesse s. Semler, 1. c., p. 657. Siehe auch Tropen- 

 pflanzer, II (1898), p. 319. S. auch M. Fesca, Der Pflanzenbau in den Tropen und 

 Subtropen. Berlin, Bd. II (1907) p. 158 159. 



4) Tropenpflanzer, II (1898), p. 319. 



5) G. Roder in Tropenpflanzer, XIII (1909), p. 461. 



